( I* ) 



l'autre, en faisaut dissoudre la fois l'alumine et la magnsie, il a obtenu 

 le spinelle, et enfin il a pu faire encore plusieurs substances tout aussi infu- 

 sibles les unes que les autres. Les cristaux obtenus sont petits la vrit , 

 mais parfaitement nets, et ils offrent tous les caractres d'infusibilit, de 

 grande duret , d'clat , de cristallisation , de proprits optiques et de compo- 

 sition , que nous connaissons dans les substances naturelles identiques. 



Ainsi , le problme gnral est rsolu ; les substances infusibles n'offrent 

 pas plus de difficult maintenant que les autres, et, de plus, nous sommes 

 certains de pouvoir dsormais obtenir la cristallisation d'une subtance par 

 fusion , d'une manire beaucoup plus nette que dans toutes les expriences 

 qui ont t faites jusqu'ici. 



Mais il y a plus : M. Ebelmen ne s'est pas born faire cristalliser des 

 substances infusibles, pour tendre les preuves d'une thorie admise 

 aujourd'hui dans la science. Le moyen qu'il avait imagin ayant compl- 

 tement russi , il l'a appliqu immdiatement un autre ordre de consid- 

 rations, lever les doutes que l'on pouvait avoir sur la composition de 

 certains minraux, et tablir clairement des analogies que l'on ne faisait en 

 quelque sorte que souponner. Ses premires expriences ayant confirm la 

 composition Al 2 3 ,MgO pour le spinelle, il a voulu savoir si la magnsie 

 on pouvait en ralit substituer ses isomorphes prsums, et si l'alumine 

 on pouvait substituer les siens; ce que les composs naturels ont bien laiss 

 thoriquement souponner, mais ce qu'ils n'ont jamais clairement dmontr. 



Il a donc successivement substitu la magnsie, la chaux, le protoxyde 

 de manganse, le protoxyde de fer, le protoxyde de cobalt, et il a obtenu , 

 sinon toujours des matires cristallises en octadres rguliers distincts, du 

 moins des corps qui offraient des indices positifs de cette forme, ainsi que la 

 duret et tous les caractres comparables ceux des autres spinelles; il a 

 mlang plusieurs de ces composs ensemble , et les rsultats ont t les mmes 

 qu'en employant la magnsie seule. 



Quant la substitution de la baryte dans les mmes rapports propor- 

 tionnels, elle a fourni des indices un peu vagues de cristallisation, mais 

 videmment d'un autre systme et comparable au rsultat que l'auteur 

 avait dj obtenu, en employant la gluciue, qui a produit artificiellement le 

 cymophane, tout fait identique avec celui de la nature , et dont la compo- 

 sition, fort probable avant cette exprience, se trouve maintenant compl- 

 tement vrifie. 



M. Ebelmen a procd de mme au remplacement de l'alumine par 

 ses isomorphes prsums; savoir, par l'oxyde de chrome Cr 2 3 , par le 



